des Minéraux'. yf 
ïecorinoître cette quantité dans la ma'fle de 
ces métaux alliés : on a donc eu raifon de 
profcrire cette pratique dans les monnoies 
de France (/) ; car ce n’eft au vrai qu’un 
tâtonnement dont il ne peut réfulter qu’une 
eftimation incertaine ; tandis que par la dif¬ 
férente pefanteur fpécifique de ces deux mé¬ 
taux, on auroit un réfultat précis de la pro¬ 
portion de la quantité de chacun dans la 
mafle alliée dont on veut faire le départ. 
Quoiqu’il en foit, lorfqu’on s’eft à-peu-près 
alluré de cette proportion, & que l’or n'y 
eft que pour un quart ou au-deffous , on 
doit employer de l’eau-forte ou acide ni¬ 
treux bien pur, c’eft-à-dire exempt de tout 
autre acide , & fur-tout du vitriolique & du 
marin; on verfe cette eau-forte fur le mé¬ 
tal , réduit en grenailles ou en lames très 
minces ; il en faut un tiers de plus qu’il n’y 
a d’argent dans l’alliage; on aide la diflblu- 
tion par un peu de chaleur, & on la rend 
complète en renouvelant deux ou trois fois 
l’eau-forte * qu’on fait même bouillir avant 
de la féparer de l’or qui relie feul au fond 
du vailfeau > & qui n’a befoin que d’être 
( i ) M. Til.let m’écrit, à ce fujet, qu’on ne fait point 
ufage des touchaux pour le travail des monnoies de France; 
le titre des efpèces n’y eft conflaté que par l’opération de 
Peflai ou du départ ; les Orfèvres emploient, il eft vrai, 1<? 
touchau dans leur Maifon commune ; mais ce n’eft que 
pour les menus ouvrages en fi petit volume, qu’ils offrent 
à peine la matière de l’elfai en règle , & qui font inca* 
pables de fupporter le poinçon de marque. 
E 4 
